﻿148 K, Endeil, Über Diffusionserscheinimgen in Silikatsclimelzen 



möglich keit einiger Metalloxyde in Mikroklin- 

 schmelzen und auf die Keaktion von flüssigem 

 Mikroklinglas auf CaO in ihrer Abhängigkeit 

 von Temperatur und Zeit. 



In geräumigen Tontiegeln oder auf Porzellantiegel deckein 

 wurden Fe^ O3, Ni 0, Co 0, Mn 0, Cr^ O3, Ti O2, Ur O2 und W O3 

 in Mila oklinpulver eingebettet und der Temperatureinwirkung der 

 Porzellanöfen der Kgl. Porzellanmanufaktur Berlin bei 1100^, 1300^, 

 1450^ ausgesetzt. Bei 1100*^ war das Feldspatpulver noch nicht ge- 

 schmolzen, und infolge der kurzen Erhitzungsdauer von ca. 10 Stunden 

 auch keine sichtbare Veränderung eingetreten. Nur die Wolfram- 

 säure war, wie zu erwarten stand, größtenteils verdampft, weshalb 

 sie von weiteren Versuchen ausgeschlossen wurde. Bei 1300^ war 

 das Feldspatpulver zu einem zähen Brei geschmolzen und bei 1450^ 

 dünnflüssig. Die Ergebnisse bei beiden Temperaturen waren sich 

 ähnlich, nur infoige der geringeren Viskosität bei 1450^ mehr aus- 

 geprägt. Entsprechend ihrer Flüchtigkeit ober- 

 halb 1300« waren TiOs, Fe^O^, MnO, CoO und MO (nach 

 zunehmender Reichweite geordnet) in die Sili- 

 katschmelze eingewandert und umgaben den 

 Oxyd komplex mit einem entsprechend ge- 

 färbten Hof. Die bekannten kobaltblauen Scharffeuerfarben 

 auf Hartporzellan zeigen sehr häufig derartige schwachblaue Aus- 

 strahlungen. Chromoxyd und üranoxyd waren unverändert und 

 setzten scharf gegen die Silikat schmelze ab. Die anderen Oxyde 

 waren an der Stelle ihrer größten Konzentration schön kristaUisiert 

 und gegen die Schmelze von einem konzentrischen Bing umgeben. 

 Beim Kobaltoxyd hatten sich in einem Teil sogar 2 Zonen gebildet. 

 Im Dünnschliff war eine fein sphärolithische Struktur erkennbar, die 

 auf Silikatbildung schließen läßt. Die Zonen waren aber lange 

 nicht so ausgeprägt wie in den Zinkwolframkieselsäureglasuren, 

 wo sie primär bei der Abkühlung entstanden waren. Außer im 

 Feldspatgias wurden die nämlichen Oxyde in einer etwas sauereren 

 (75 % Si O2) Hartporzellanglasurmischung mit dem gleichen Erfolg 

 erhitzt. Weitere Versuche, bei denen „basische Einschlüsse" in 

 Form von Olivinfels, Enstatitfels, Hornblenditfels, Gabbro und 

 Basalt in Feldspatpulver erhitzt wurden, führten niemals zu kon- 

 zentrischen Zonen. Je nach der Temxperaturhöhe waren die ein- 

 geschlossenen Bruchstücke mehr oder weniger verändert. Wie 



